環境にやさしい

オール水性仕様

清掃・洗浄清掃
施工箇所のゴミや汚れをきれいに掃除してください。
ドレン付近には、ゴミ、砂、汚れなどが溜まりやすいので、特に念入りに掃除して除去して下さい。

ドレンはカバーを取り外し、内部まで清掃します。

洗浄
ゴミや砂を取り除いた後、施工する箇所についた細かな砂埃をデッキブラシ等を使用し、水洗いしてください。
※高圧洗浄機でも可

乾燥養生
水洗い後、完全に乾くまで放置してください。
（目安）
☀ 夏期

晴天で３日以上☃ 冬期

晴天で１週間以上※乾燥不十分な場合、フクレ、ピンホールの原因になります。

養生

写真はマスキング用紙テープを使用していますが、下地が荒い場合はテープ用プライマーと、養生用布テープを併用して養生してください。

使用材料用意する道具10４７

５１・コーキングガン
２・ゴムヘラ３・ハカリ
４・ラスターバケ
５・白毛の刷毛（３０～５０mm 幅）
６・マスキングテープ
７・容器（さげ缶等）
８・ローラーカバー
ローラーハンドル９・ローラー継ぎ柄
１０・カッターナイフ
１１・タケシール
速乾ウレタンシーラント

３２９

１８６

タケシール速乾ウレタンシーラント
容量 ３２０ｃｃ 10 本入り/1 箱
硬化時間 ２ｍｍ厚で 6 時間（気温２０℃）
タックフリータイム 40 分（気温２０℃）

色 グレイ

11

タケシール ＡＥ２１１プライマー （2 液型水性エポキシ樹脂系）
容量 ８ｋｇセット コンクリートモルタルで約２7 ㎡分（2 回塗）
２ｋｇセットコンクリートモルタルで約 6.6 ㎡分（2 回塗）

塗り重ね可能時間 ３～４時間以上４日以内（２５℃）

12ＡＱ防水 typeＳ （１液水性アクリルゴム系防水塗料）
容量 １６ｋｇ 約１０㎡分
４ｋｇ（０．８ｋｇ/㎡×２回塗）約２．５㎡分 （塗り重ね可能時間 ３～４時間以上：）

常備色 グリーン・グレイ

13

タケシールＡＱトップ （１液水性ウレタン変性アクリル塗料）
容量 １６ｋｇ 約６６～８０㎡分 （０．１～０．２ｋｇ/㎡×２回塗）８kg 約３３～３５㎡分 ３kg 約１３～１５㎡分 ０．８ｋｇ約３～４㎡分
塗り重ね可能時間 １２時間以上

常備色 グリーン・グレイ

14補強クロス
サイズ １ｍ幅×５０ｍ
１５ｃｍ×５０ｍ

15１２・タケシール
ＡＥ２１１プライマー
１３．タケシールＡＱ防水
typeＳ
１４．タケシールＡＱトップ
１５．補強クロス

クラック（ひび割れ）がある場合の処理施工するにあたってクラック等がある場合、クラック部分からまず最初に処理します。

養生
汚したくない部分にマスキングテープを貼り、養生して下さい。
広い面積を養生する場合、布テープ付マスカーや新聞紙などを使うと良いでしょう。

タケシールＡＥ２１１プライマー混合
塗る面積に必要な量を予め計算して、タケシールＡＥ２１1 プライマーを重量比Ａ液：Ｂ液＝１：１の割合で混合してよくかき混ぜてください。
（注意）※攪拌不足の場合は硬化不良の原因になります。
※A 液と B 液を混合した液体は２時間以内に使い切って下さい。

タケシールＡＥ２１１プライマー塗布
よく攪拌した混合液をクラックから２ｃｍ位の幅（左右両幅４ｃｍ）位を目安に塗布して下さい。
塗布後、約３～４時間乾燥させてください。
（気温２０℃の場合）

タケシール速乾ウレタンシーラント塗布
タケシールＡＥ２１１プライマー乾燥後、タケシール速乾ウレタンシーラントをコーキングガンで、クラック部分に必要量充填、塗布してください。

クラック（ひび割れ）がある場合の処理塗布したタケシール速乾ウレタンシーラントが乾かない間に、ゴムヘラ等でクラック部分にすり込む様にならし、平滑に仕上げてください。

クラック（ひび割れ）部分のコーキング処理完成。
次の工程（プライマー塗布）まで約６時間以上間隔を取ってください。

●一般的なクラック（幅１ｍｍ程度まで）の処理の仕方を紹介しましたが、クラック幅１ｍｍ以上ある場合は、電動サンダーでＵカット処理してからタケシール速乾ウレタンシーラントを施工して下さい。
●不陸（段差）が出来てしまっている場合は、タケモルカチオン A－１（薄付け用）又は、タケモルカチオン A－２（厚付け用）で下地調整を行ってください。

プライマーの塗布１回目
タケシールＡＥ２１１プライマーを２時間以内で塗りきれる量を作成し、入隅、角の部分からハケで、下地面に十分に浸透する様に塗ってください。

広い面はローラー刷毛で、立ち上がりの面から塗って行くと効率よく塗れるでしょう。
●塗布量は１㎡あたり、０．１５ｋｇ（１５０ｇ）塗布して下さい。
●出入口より遠い箇所から塗り始め、最後に出入口付近を塗布してください。
●ローラーの毛丈は４～５ｍｍ位の短毛を使うと塗り易いです。
床の面積が広い場合は、ローラー継ぎ柄 １．３ｍ位をローラーハンドルに取り付けて塗布すると楽な姿勢で塗布できます。

タケシールＡＥ２１１プライマー１回目塗布完了
２回目を塗布するまでの養生期間は、 ３～４時間以上４日以内です。
（気温 20℃の場合）

プライマーの塗布２回目
２回目も１回目と同様にタケシール AE211 プライマーを１㎡あたり０．１５ｋｇ塗布します。1 回目と合計して０．３ｋｇ（３００ｇ）/㎡塗布することになります。
※下地の劣化により、吸い込みが激しい場合は、再度塗布してください。

（注意）
２回目は塗った箇所がわかりにくいので、塗り忘れに注意しましょう。

タケシール AE211 プライマー２回目塗布完了！
●正しく塗布されていると、全体が艶のある濡れ色になります。
●次の工程までの養生期間は、３～４時間以上４日以内です。
（気温 20℃の場合）

クラック部分の処理（補強クロス貼り）
予め補強クロスを、クラック部分のコーキング補修を行った箇所の長さに合わせて少し大きめにカットします。

タケシール AQ 防水 typeS を短毛のローラー刷毛などで薄めに塗布します。

塗布したタケシール AQ 防水 TypeS を塗布後、乾燥しないうちに、カットしておいた補強クロスを貼り付けます。

補強クロスを貼り付け後、直ちに、タケシール AQ 防水 TypeS を塗布し、補強クロスを挟み込みます。

上記のような手順で防水材が乾燥するまでに、この作業が完了する長さを決めて、順番に施工してください。
●次の工程までの養生期間は、３～４時間以上です。
（気温 20℃の場合）（注意）
1 度に広い面積を塗布してしまうと、下塗りのタケシール AQ 防水 typeS が乾燥してしまい、補強クロスが密着しなくなります。

AQ 防水 typeS 塗布

１回目

タケシール AQ 防水 typeS を、最初に入り隅部分や、養生テープを貼り付けた部分の際から先に、ラスター刷毛で塗っていくときれいに仕上ります。
標準使用量は、１．６ｋｇ/㎡（２回塗り）なので、１回あたり０．８ｋｇ/㎡塗布してください。

広い面は短毛のローラーで、転がすというよりも、滑らす様に塗り広げてくっださい。
（注意）入り隅部分は、塗料が溜まり易いので、塗布量が均一になるように気を付けてください。

広い床面は、ローラー継ぎ柄を使うと塗りやすいです。
●次の工程までの養生期間は、３～４時間以上です。
（気温 20℃の場合）

AQ 防水 typeS 塗布

２回目

2 回目も 1 回目と同様、最初に入り隅部分や、養生テープを貼り付けた部分の際から先に、ラスター刷毛で塗っていくときれいに仕上ります。
標準使用量は、１回あたり０．８ｋｇ/㎡です。

塗り残しがないように注意してください。

2 回目塗布完了。
●次の工程までの養生期間は、３～４時間以上です。
（気温 20℃の場合）※AQ 防水 type S は、無希釈で塗装してください。
どうしても希釈する場合は水を３％以内で行って下さい。

AQ トップ

塗布

次に、タケシール AQ トップを塗布します。
標準塗布量は、１㎡あたり 0.1～0.１2kg 1 回塗りで仕上げます。
塗装要領は AQ 防水 typeS と同じ要領で、入り隅部分より刷毛にて塗布を行ってください。
（注意）
塗布量が多過ぎると、乾燥後に塗膜が割れることがあるので、標準塗布量を必ず守って下さい。
入り隅部分の塗装後、入口より遠い所から、立ち上がり部、床面の平面部の順で塗布してください。
※ローラーは短毛を使用してください。

タケシール AQ トップ塗布完了。
塗布後、指触乾燥まで約３０～４０分、軽歩行可能まで約３～４時間です。
（気温２０℃）※タケシール AQ トップに、特殊 G 骨材（別売り）を、混合塗布しますと、ノンスリップ仕上げにも、施工可能です。

養生テープの除去
最後に、養生テープを除去します。強靭な防水塗膜は、テープ切れが悪いので、カッターナイフ等を用いて切れ目を入れてから、養生テープを剝してください。
※深く切りすぎないように注意してください。

完了

施工前

施工後

≪注意事項≫●上記、手引書内に記載されている塗装間隔（乾燥）の時間は、あくまでも目安であって、気温の他に、施工時の場所、天候によって変動します。
●当、手引き書に記載されている施工方法は、ベランダなどの小面積に施工するための、簡易防水の施工です。屋上防水などの広い面積を施工される場合は、お問い合わせください。
●製品に関する詳しい説明、注意事項は、カタログをご参照ください。

〒５７７‐０８３６ 東大阪市渋川町 3 丁目１‐４３
TEL０６‐６７２１‐６１６５（代表）
FAX０６‐６７２０‐７３０８
http://www.hct.zaq.ne.jp/takebayasi

【クラック（ひび割れ）がある場合の工程】

清掃、水洗い 養生

コーキング処理①
ﾀｹｼｰﾙ AE211 プライマー
塗布

塗装間隔
３～４時間以上

コーキング処理②

４日以内

ﾀｹｼｰﾙ速乾ウレタンシーラント
塗装間隔
６時間以上
プライマー塗布１回目
ﾀｹｼｰﾙ AE211 プライマー
全面塗布

塗装間隔
３～４時間以上

プライマー塗布２回目

４日以内

ﾀｹｼｰﾙ AE211 プライマー
全面塗布

塗装間隔
３～４時間以上

補強クロス貼り①

４日以内

ﾀｹｼｰﾙ AQ 防水 typeS を下塗り

塗装間隔
塗布後乾燥するまで補強クロス貼り②
ﾀｹｼｰﾙ AQ 防水 typeS が乾く前に補強クロスを貼りつける。

塗装間隔
３～４時間以上

補強クロス貼り③下塗りのﾀｹｼｰﾙ AQ 防水 typeS が乾いてから、もう１度ﾀｹｼｰﾙ AQ防水 typeS を塗る。

塗装間隔
３～４時間以上

防水層造り①
ﾀｹｼｰﾙ AQ 防水 typeS１回目塗布

塗装間隔
３～４時間以上

防水層造り②
ﾀｹｼｰﾙ AQ 防水 typeS２回目塗布

塗装間隔
３～４時間以上

上塗り
ﾀｹｼｰﾙ AQ トップコート 1 回目
塗布

歩行可能まで３～４時間以上

養生テープ撤去完了※ クラック（ひび割れ）が無い場合は、上記工程のコーキング処理と補強クロス貼りの工程が除外されます。
本施工手引きをご参照してください。